488 
I. CHELUSSI 
un campione mi fu inviato, insieme alle rocce in discorso, dal Io- 
stesso prof. Issel. 
Noto però che residui vitrei nei forni da calce sono comu¬ 
nissimi, ma non tutti, come questo, si prestano facilmente ad 
un esame petrografico. 
Il vetro in parola, di Spotorno, è di color bleu in parte, in parte 
di color grigio-ceruleo ed in parte di color grigio-chiaro con tono 
non ben definibile tra il rossastro e il color caffè; quest’ultima 
non ha l’apparenza vitrea degli altri due i quali presentano 
talora riflessi brillanti di un color verde-giallastro. 
Ho proceduto all'esame di questa scoria e con la triturazione 
e con la sezione sottile. 
Ho triturato la parte vitrea e quella non vitrea, non essen¬ 
domi di quest’ultima riuscito a separarne in quantità tale da 
poterne utilmente fare lo studio. 
Nel liquido densimetrico quasi tutta la polvere galleggia;, 
la parte pesante è estremamente scarsa ed in essa ho visto gra¬ 
nelli incolori o giallastri inattivi alla luce polarizzata e scar¬ 
sissimi e minutissimi incolori riferibili a feldspati con indice di 
rifrazione di poco superiore a 1,545. 
La parte galleggiante risulta da granuli incolori o gialla¬ 
stri o brunastri, aventi tutti un indice di rifrazione superiore 
non solo a quello dell’essenza di anici, cioè 1,558, ma anche 
a quello del monobromobenzolo. Si tratta perciò, come si po¬ 
teva ben prevedere, di un vetro molto basico; mentre per l’os- 
sidiana di Krakatau, sopra studiata, l’indice di rifrazione va¬ 
riava tra 1,558 e 1,552 dell’essenza di Mirban. 
Ma quello che più interessa in questo residuo di fornaci è 
la sua struttura che si rivela nella sezione sottile del medesimo 
e nella sua parte non vitrea. La descrizione ne è difficile per¬ 
chè si allontana totalmente dalla struttura ordinaria delle roccie 
a base vitrea. In poche parole, questa parte grigia risulta da 
serie di liste alternativamente bianche e giallastre disposte a 
gruppi e non di rado ordinate dall’ima parte e dall’altra di 
un’asse comune, precisamente come le barboline di una penna. 
In mezzo a questa massa così formata si trovano spessis¬ 
simo veri e propri cristalli ben delimitati di plagioclasio emi¬ 
nentemente basico, stando al suo indice di rifrazione superiore 
